259 - 



rente de aquel que ya espontaneamente contiene cantidades 

 sensibles de este compuesto, en la practica, sin embargo, se 

 ha tornado en cuenta esta circunstancia; y en la asamblea ge- 

 neral de una Asociacion de fabricates de cementos, en el ailo 

 1885 \ donde estaban reunidas las capacidades mas notables 

 del ramo, se resolvio admitir el agregado de pequenas can- 



a aquel ia clase de ce- 



tidades de sulfato de calcio — 2 ( 



mentos, que con esta sustancia experimentasen una mejora 



en sus calidades generales : « para normalizar el cuaje del 



cemento », como se decia. 



En vista, pues, de la escasez de esta combinacion en los 

 materiales de la Punilla, habia necesidad de examinar la in- 

 ttuencia que un agregado de pequenas cantidades de sulfato 

 de calcio pudiese ejercer en el mejoramiento de los produc- 

 tos elaborados en esta; y he aqui los notables resultados 

 que se obtuvieron ya en los primeros ensayos al respecto, 

 con algunos de los cementos Portland elaborados en Santa 

 Maria, bien reposados y neutralizados, por la introduccion de 

 1 V 2 % de sulfato de calcio, auadido al agua en forma de un 

 polvo finisimo, empleado en la preparacion de las argama- 

 sas respectivas : 



Resistencia a la compresion (1 : 3) — 7 diets de inmersion 



.s 



Cemento artilh 



Mai 



Coeliciente 



N° 5 





1.72 



N° 7 





1.90 



N° 10 





2.04 



Cemento jirimitivo 

 kil. por cent, cuad 



17.8 

 24.4 



27.7 



Cemento sulfatado 

 kil. por cent, cuad 



44.9 



48.9 

 71.3 



Si voivemos a comparar el cemento ingles N° 1 del cuadro 

 con el mejorado de un coeficiente analogo, N° 7, de Cosquin, 

 observamos ahora que este, con una densidad algo mayor que 



1 Protokoll der Verhandl. des Vereins Deutscher Cement-Fabrican- 



ten, Feb)*. 19 und 20, 1885. 



